R. Nacken: Mischkristallbildung zwischen Kaliumchlorid und Natriumchlorid 193 
einiger Zeit, wenn die Entmischung vollständig geworden ist. Brann 
bemerkte, daß die durchsichtigen Partien nach etwa ı4 Tagen an 
Größe abgenommen hatten und nach ungefähr 4 Monaten verschwunden 
waren. Der Regulus war dann völlig trübe geworden. 
Diese Beobachtungen weisen darauf hin, daß der Entmischungs- 
vorgang träge erfolgt, und sie lassen vermuten, daß die Abweichungen 
in den für die kritische Entmischungstemperatur gefundenen Werten 
hierdurch bedingt sind. Gleichzeitig drängt sich aber die Frage auf, 
ob nieht das Mischkristallgebiet wesentlich kleiner ist, als man bis- 
her annahm. Denn da bei träge verlaufenden Reaktionen die Wärme- 
wirkungen er den Abkühlungskurven erst zum Ausdruck kommen, 
wenn die Reak hwindigkeiten merkliche Beträge erreicht haben, 
so läßt sich orten: daß die annähernde Konstanz eines Knicks 
auf den AP DAIOEGRENLTEN an BR 400° bedingt ist durch einen Wert 
der Ent l indigkeit, der unter ähnlichen Abkühlungs- 
bedingungen ähnliche Wirkungen ‚hervorruft, 
Es ist bisher noch nieht versucht worden, gerade diesen Punkt 
im System der beiden wichtigen Körper klarzustellen, obgleich es an 
Hinweisen in den Arbeiten von Braun, Geusky und Trrıs nicht fehlt, 
die das Stoffpaar zusammen mit einem dritten Chlorid: CACl, BaCl, 
und PbCl, untersuchten. Es ergab sich dabei, daß die Vorgänge bei 
der Kristallisation in diesen ternären Systemen durch Raummodelle 
darstellbar sind, die einfach und, abgesehen von verschiedenartigen 
binären Verbindungen, gleichartig aufgebaut sind. 
Auffallend aber ist, daß durch die Modelle mehr Kristallisations- 
flächen angezeigt werden, als den auftretenden Phasen entsprechen 
würden, falls die kritische Entmischungstemperatur bei 400° oder 
darunter gelegen ist; denn bei dieser Temperatur sind die ternären 
eutektischen Schmelzen mit PbCl, und BaCl, nicht mehr bestandfähig 
und nur im System mit CdCl, noch flüssig. Die entsprechenden Tem- 
peraturen sind nämlich in Verbindung mit CdCl, etwa 37 4°, mit BaCl, 
etwa 542° und mit PbCl, ungefähr 500°. Dazu liegen die Phasen- 
punkte dieser Schmelzen in Konzentrationsbereichen, in denen Misch- 
kristalle der eat nur instabil existenzfähig sind, da sich 
vorher Um 1 inungen inkongruent schmelzender Verbin- 
dungen einschieben. 
Diese Unstimmigkeit veranlaßte E. Jarsecke' die Versuchsergeb- 
nisse durch die Annahme unvollständiger Gleiehgewichtseinstellung 
Zu interpretieren. Darauf untersuchte E. Vorriscn” das System BaCl,- 
' E. Jarneoxe, N. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. 38, 501, 1914. 
?° E. Vorrıiscn, N. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. 38, 513, 1914. 
